i33 
stenbildning har blifvit iakttagen af franska me- 
tallurger, vid hlyels atsmältning utur blyglanser 
i flamugnar, der den bildas jemte svafvelsyrad 
blyoxid, och h varvid, genom dessa ämnens in- 
verkan på hvarandra och på den ännu odecom- 
ponerade blyglansen, blyets utsmältning beredes. 
I ändamål att erhålhi ett sådant lägre svafvel- 
bly, smälte jag ren blj glanskrist all med metal- 
liskt hly^ en atom vigt af hvardera. Tvenne prof 
gjordes för detta ändamål och på följande sätt: 
d) 2 5 delar pulveriserade blyglanskristal- 
ler blandades noga med 21,6 delar fint kornbly. 
Blandningen inlades i en degel af eldfast lera 
och betäcktes med en portion boraxglas. De- 
geln insättes i en dragugn, der den fick 1 5 mi- 
nuters eldning. I degeln fans vid sönderslag- 
ningen en af klart håningsgult glas omgifven 
glänsande metallregulus, som vägde 37,5 del. 
eller 80,4 procent af insatsen. Förlusten vid 
smältningen utgjorde således 19,6 procent. Den 
erhållna regulus tog intryck af hammaren, och 
kunde utplattas till dubbla sin yta, innan den 
sprack i kanterna. I brottet var den småbla- 
digt kristallinisk, med mörkare glans än bly- 
glansen. 0,666 grammer, behandlade med rö- 
kande salpetersyra, gåfvo o,455 svafvelsyrad bly- 
oxid. I detta svafvelbly fannos således 7,207 
proc. svafvel, eller 100 delar ^Z;^ hade upptagit 
7,79 svafvel, 
h) Pul veriserad blyglanskristall och korn- 
bly, i alldeles samma proportioner som vid prof- 
vet {a), väl blandade, inlades utan någon annan 
tillsats i en koldegel, som inpassades uti en an- 
nan degel af eldfast lera, hvilken uti dragugn 
fick 1 5 minuters eldning och på samma gång som 
prof vet \d). Sedan prof ve t svalnat fans en på 
